dant a la cristalisation du composant A, nn judiar horizontal EE' cor- 
respondant a la formation du mélange eutectique Al», enlin une derniére 
branclie E ' Y représentant le refroidissement du mélange solidiíié. 
D’une maniere générale, si compliqué que soit le diagramme d’équili- 
bre du systóme, les courbes de refroidissement serón t toujours divisées 
en un certain nombre de portions distinetes, que Pon pourra répartir 
entre trois catégories : 
1) Les unes, telles que XM ou E'Y, représentent le refroidissement 
d’un liquide homogéne ou d’un solide sans transformation. Ce seront 
des courbes exponeutielles si Pon admet la loi du refroidissement de 
/ 
Newton ; elles se confondront sensiblement avec des ligues droites si 
Pon suppose la température de l’air ambiant beaucoup plus basse (pie 
celle du mélange étudié, et Pintervalle de refroidissement relativement 
petit. C’est ce que nolis ferons toujours dans la suite, en admettant que 
la chulear rayonnée est simplement proportionnelle au temps, q = X/. 
U) D’autres portions, telles que EE', correspondent a une transfor- 
mation invariante (transition, eutexie, transformation allotropique). Ce 
sont les jialiers horizontaux, dont la mesure exacto sert de base ¡\ la 
méthode d’analyse thermique. 
3) Enlin les branches telles que ME représentent la cristalisation Pro- 
gressive (Pan liquide, ou la transformation graduelle d’un mélange de 
cristaux mixtes. Ces branches ne sont pas rectilignes, Pexpérience le 
montre suílisamment. Miles se déforment graduellement, quand varié la 
composition du mélange étudié, et il serait intéressant de déterminer la 
forme corréete de ces courbes et d’étudier la loi de leur déformation. 
